Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 67

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
6.5 Заваряване на метални материали и 
изпитване без разрушаване
6.5.1 Общи положения
6.5.1.1 Този раздел се прилага само за ос-
новни и допълнителни прегради, включител-
но вътрешната преграда, когато тя образува 
допълнителната преграда. Изпитването за 
приемливост е определено за въглеродни, въ-
глеродно-манганови, никелови и неръждаеми 
стомани, но тези изпитвания могат да бъдат 
адаптирани за други материали. По преценка 
на Администрацията изпитването за поведение 
при удар на заварки от неръждаема стомана и 
алуминиеви сплави може да бъде пропуснато 
и други изпитвания могат да бъдат специално 
изисквани за всеки материал.
6.5.2 Заваръчни консумативи
6.5.2.1 Консумативите, предназначени за 
заваряване на товарни танкове, съответстват 
на признатите стандарти. За всички консума-
тиви се изискват изпитвания на отложените 
заваръчни метали и на челните заварки. 
Резултатите, получени от изпитванията на 
опън и изпитването за поведение при удар на 
пробни тела с V-образен надрез по Шарпи, са 
в съответствие с признатите стандарти. Хи-
мичният състав на отложения заварен метал 
се записва за информация.
6.5.3 Изпитвания на процедурите за заваря-
ване на товарни танкове и съдове под налягане
6.5.3.1 Изпитванията на процедурите за 
заваряване на товарните танкове и съдовете 
под налягане се изискват за всички челни 
заварки.
6.5.3.2 Изпитвателните комплекти са пред-
ставителни за:
1. всеки основен материал;
2. всеки вид консуматив и заваръчен про-
цес; и
3. всяка заваръчна позиция.
6.5.3.3 За челни заварки в листовия мате-
риал изпитвателните комплекти се подготвят 
така, че посоката на валцуване да е успоредна 
на посоката на заваряване. Диапазонът на 
дебелината, определен при всяко изпитване 
за заваряване, е в съответствие с признатите 
стандарти. Радиографично или ултразвуково 
изпитване може да се извършва по избор на 
производителя.
6.5.3.4 В съответствие с точка 6.3 се извърш-
ват следните изпитвания на процедурите за 
заваряване на товарните танкове и съдовете 
под налягане с образци, изработени от всеки 
изпитвателен комплект:
1. изпитвания за якост на опън при на-
пречно заваряване;
2. надлъжно изпитване на всички заварки, 
когато това се изисква от признатите 
стандарти;
3. изпитвания за напречно огъване, като 
то може да бъде лицево, кореново или 
странично огъване. Могат обаче да се из-
искват надлъжни изпитвания на огъване 
вместо напречни изпитвания на огъване 
в случаите, когато базовият материал и 
завареният метал имат различни нива 
на якост;
4. един комплект за изпитвания на удар на 
три пробни тела с V-надрез по Шарпи, 
обикновено на всяко от следните места, 
както е показано на фигура 6.2:
1. централна линия на заварката;
2. линия на сливане;
3. на разстояние 1 мм от линията на 
сливане;
4. на разстояние 3 мм от линията на 
сливане; и
5. на разстояние 5 мм от линията на 
сливане; и
5. Може да се изискват също макросе-
чение, микросечение и изследване на 
твърдостта.
6.5.3.5 Всяко изпитване отговаря на след-
ните изисквания:
1. изпитвания на опън: якостта на опън на 
напречното заваряване не е по-малка от 
определената минимална якост на опън 
за съответните базови материали. За 
алуминиеви сплави се прави позоваване 
на 4.18.1.3 по отношение на изисква-
нията за якост на заварените метали 
при несъответстващи заварки (когато 
завареният метал е с по-ниска якост 
на опън от базовия метал). Във всички 
случаи местоположението на разруша-
ването се записва за информация;
2. изпитвания на огъване: не се допуска 
разрушаване след огъване на 180° над 
първата част с диаметър, четири пъти 
по-голям от дебелината на частите за 
изпитване; и
3. изпитвания за поведение при удар на 
пробни тела с V-образен надрез по 
Шарпи: изпитванията на пробни тела с 
V-образен надрез по Шарпи се провеждат 
при температурата, предписана за съеди-
няване на базовия материал. Резултатите 
от изпитванията за поведение при удар 
със заварен метал, минимална средна 
енергия (KV), са не по-малко от 27 J. 
Изискванията към заварения метал за 
образците за размерите и стойностите 
на единичната енергия са в съответствие 
с 6.3.2. Резултатите от изпитванията за 
поведение при удар по линията на сливане 
и зона с топлинно въздействие показ-
ват минимална средна енергия (KV) в 
съответствие с напречните или надлъж-
ните изисквания на базовия материал, в 
зависимост от това кое е приложимо, а 
за образците с поправки минималната 
средна енергия (KV) е в съответствие 
с 6.3.2. Ако дебелината на материала 
не позволява машинна обработка на